Лабораторная оценка физико-механических свойств отечественного фотокомпозитного пломбировочного материала “Лателюкс”

также его положительным влиянием на иммунитет и гемостаз.

Непосредственные клинические результаты использования берлитиона в комплексном лечении ХГП обосновывают целесообразность его широкого применения в паро-донтологической практике с целью повышения эффективности профилактики и лечения заболеваний пародонта.

Список литературы

1. Cunha-Cruz J, Hujoel PP, Kressin NR. Oral health-related quality of life of periodontal patients // J Periodontal Res. - 2007. - Vol. 42(2). - P. 169-176.

2. Moutsopoulos NM, Madianos PN. Low-grade inflammation in chronic infectious diseases: paradigm of periodontal infections // Ann Acad Sci. - 2006. - Vol. 10SS. - P. 251-264.

3. Болезни пародонта. Патогенез, диагностика, лечение / А.С. Григорьян, А.И. Грудянов, Н.А. Рабу-хина, О.А. Фролов. - М: Медицинское информационное агенство, 2004. - 320 с.

4. Артюшкевич А.С. Клиническая пародонто-логия: Практическое пособие. - Минск.: Ураджай, 2002. - 303 с.

5. Иванов B.C. Заболевания пародонта. - М.: Медицинское информационное агентство, 2001. - 300 с.

6. Данилевский Н.Ф., Борисенко А.В. Заболевания пародонта. - К.: Здоров'я, 2000. - 464 с.

7. Лук'янчук В.Д., Шпуліна О.О. Вплив а-ліпоєвої кислоти на стан окисного гомеостазу при експериментальному хронічному генералізованому пародонтиті // Ліки. - 2004. - № 5-6. - С 52-56.

S. Шпулина О.А. Липоевая кислота - новое средство профилактики резорбции альвеолярных отростков в условиях экспериментального хронического генерализованного пародонтита // Вісник стоматології. - 2005. - № 1. - С. 27-29.

9. Лук'янчук В.Д., Шпуліна О.О. Біохемілю-мінісцентний аналіз пародонтопротекторної активності ліпоєвої кислоти // Вісник стоматології. - 2005. -№2. - С. 14-17.

10. Лукьянчук В.Д., Шпулина О. А. Фармакокоррекция нарушений энергетического обмена при воспалительно-дистрофическом процессе в пародонте // Экспериментальная и клиническая фармакология. -2006. - Т. 69, №4. - С. 51-56.

11. Безрукова И.В., Г рудянов А.И. Агрессивные формы пародонтита. - М.: ООО «Медицинское информационное агентство», 2002. - 127 с.

12. Гланц С. Медико-биологическая статистика: Пер с англ. - М.: Практика, 1999. - 459 с.

13. Куцевляк В.Ф., Лахтін Ю.В. Індексна оцінка

пародонтального статусу: Навчально-методичний

посібник. - Суми: ВВП „Мрія-1" ЛТД, 2002. - 80 с.

14. Иванов B.C., Деньга О.В., Хоменко Л.А. Карта стоматологического обследования ребёнка для эпидемиологических исследований / Вісник стоматології. - №4. - 2002. - С. 53-66.

15. Тилигузова Н. А. Клинико-лабораторное обоснование дифференцированного применения пре-

паратов-адаптогенов растительного происхождения в комплексном лечении больных хроническим катаральным гингивитом и генерализованным пародонтитом: Дис... канд. мед. наук: 14.01.22 / Институт стоматологии АМН Украины. - О., 2002. - 198 с.

16. Зуєва Н.О, Коваленко О.М., Єфімов А.С. Застосування берлітіону в комплексному лікуванні учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЄС: Методичні рекомендації. - К.: Укр. центр наук. - мед. інф. та пат.- ліц. роботи, 2000. - 46 с.

17. Балаболкин М.И., Креминская В.М., Клебанова Е.М. Роль окислительного стресса в патогенезе диабетической нейропатии и возможность его коррекции препаратами а-липоевой кислоты // Проблемы эндокринологии. - 2005. - Т. 51, № 3. - С. 22-33.

18. Препараты а-липоевой кислоты: динамика содержания в крови и влияние на гемостаз при поражениях печени у человека / А.С. Логинов, Т.В.Нилова, Э.А. Бендиков, А.В. Петраков // Фармакология и токсикология. -1990. - Т. 53, №2. - С. 47-50.

Поступила 11.02.09

УДК 616.314-74:615.462

М. М. Бирюкова, Н. А. Бардинова

Харьковская медицинская академия последипломного образования

ЛАБОРАТОРНАЯ ОЦЕНКА ФИЗИКОМЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ФОТОКОМПОЗИТ-НОГО ПЛОМБИРОВОЧНОГО

МАТЕРИАЛА “LATELUX”

На 30 образцах материала изучены физикомеханические свойства (прочность при осевом, диаметральном сжатии, глубина отверждения) отечественного фотокомпозита “Ьаїеіих” и выявлено, что прочностные характеристики материала соответствуют современным требованиям, предъявляемым к гибридным светоотверждаемым материалам.

Ключевые слова: фотокомпозит “Ьаїеіих”, лабораторные исследования

О Бирюкова М. М., Бардинова Н. А., 2009

М. М. Бірюкова, Н. А. Бардінова

Харківська медична академія післядипломної освіти

ЛАБОРАТОРНА ОЦІНКА ФІЗИКО-МЕХАНІЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ВІТЧИЗНЯНОГО ФОТОКОМПОЗИТНОГО

ПЛОМБУВАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ “LATELUX”

На 30 зразках матеріалу вивчені фізико-механічні властивості (міцність при осьовому, діаметральному стисненні, глибина отвердження) вітчизняного фотокомпозиту “Latelux” і виявлено, що міцнисті характеристики матеріалу відповідають сучасним вимогам, що пред'являються до гібридних світозатверджуючих матеріалів. Ключові слова: фотокомпозит “Latelux”, лабораторні дослідження

M. M. Biriukova, N. A. Bardinova

Kharkiv Medical Academy of Postgraduational Education

THE LABORATORIAL EVALUATION OF PHYSICO-CHEMICAL CHARACTER-ISITCS OF THE DOMESTIC

PHOTOCOMPOSITIONAL FILLING MATERIAL “LATELUX”

On the 30 specimen of the material the physico-mechanical characteristics (strength at axial, diametric compression, the depth of the calcification) of the domestic photocomposite “Late-lux” were studied. The durable characteristics of the material were revealed to correspond t the modern requirements, put to the hybrid light-hardening materials.

Key words: photocomposite “Latelux ”, labora-torial studies.

При использовании фотополимеров медперсоналу необходимо обеспечить качественную реставрацию зуба при минимальном световом воздействии на твердые ткани зуба, пульпу, слизистую оболочку полости рта, а также снизить световую нагрузку на орган зрения медперсонала и пациентов, при этом не снизив качественные характеристики физико-механических свойств пломбировочного материала, которые он приобретает после реакции фотополимеризации [1].

Цель нашего исследования. Определение основных физико-механических свойств

отечественного фотокомпозитного пломбировочного материала “Latelux”.

Материалы и методы. Композитный материал LATELUX - универсальный микрогибрид, обладающий способностью поли-меризоваться при комнатной температуре за счет активирования фотоинициатора камфо-рохинона видимым (синим) светом с длиной волны 400-500 нм (тип II ИСО 4049:2000). У ниверсальный материал LATELUX предназначен к применению в терапевтической стоматологии для пломбирования кариозных полостей всех классов по Блэку, для косметической реставрации коронковых частей фронтальной группы зубов. Композитные пасты LATELUX выпускаются трех степеней прозрачности в общей сложности 30 цветовых оттенков по фирменной шкале оттенков LATELUX, являющихся адаптацией широко применяемой в практике шкалы Vita classic.

В состав LATELUX входит: связующее на основе Bis-GMA, TEGDMA; микрогиб-ридный однородный наполнитель Ultraglass на основе сверхмелкозернистого барийалю-моборосиликатного стекла со средним размером частиц 0,6 мкм; инициаторы, стабилизаторы.

Техническая характеристика наполнителя:

- средний размер частиц - 0,6 мкм;

- максимальный размер частиц - 2,5 мкм;

- содержание наполнителя - 60,2 об. % или 78 масс. %

Для изучения физико-механических

свойств из Latelux были изготовлены 30 образцов, которые разделили на 3 группы (по 10 в каждой). В зависимости от задачи исследования образцы изготавливали с особенностями.

Для определения прочности пломбировочного материала при осевом сжатии образцы светоотверждаемого материала изготавливали следующим образом. Накрывали стеклянную пластину полиэтилентерефта-латной пленкой, поверх которой устанавливали форму. Форма металлическая, цилиндрическая, высотой (6±0,2)мм, диаметр (4±0,2)мм. Форму накрывали пленкой и прижимали массу другой стеклянной пластиной для удаления излишков материала. Убирали стекло и облучали образец в течение 40 сек. Форму переворачивали и облучали другую сторону образца в течение 40 сек.

Не снимая пленок форму помещали в водяную баню с температурой (37±1)°С на 15 мин., по истечении которых образец вынимали из формы, удаляли облой и помещали в дистиллированную воду при температуре (37±2)°С на 24 час.

Образец измеряли при помощи штангенциркуля с точностью 0,1 мм по диаметру не менее чем в трех точках. Средний результат округляли до 0,1мм. Устанавливали образец между опорными площадками испытательного аппарата так, чтобы вертикальная ось образца совпадала с направлением действия нагрузки. Регулировали аппарат до осуществления соприкосновения образца с площадками. Аппарат приводили в действие и записывали значения определяемых показателей. Искомой величиной являлось усилие, необходимое для разрушения образца испытательным аппаратом.

Для определения прочности при диаметральном сжатии материала приготовление образцов светоотверждаемых материалов проводили следующим образом. Накрывали стеклянную пластину полиэтилентерефта-латной пленкой, поверх которой устанавливали металлическую цилиндрическую форму высотой (6±0,2)мм и диаметром (4±0,2)мм, накрывали пленкой, прижимали массу другой стеклянной пластиной для удаления излишков материала. Удаляли стекло и облучали образец в течение 40 сек. Не снимая пленок форму переворачивали и облучали другую сторону образца в течение 40 сек. После этого форму помещали в водяную баню с температурой (37±1)°С на 15 мин., по истечении которых образец вынимали из формы, удаляли облой и помещали в дистиллированную воду при температуре (37±2)°С на 24 час.

Образец измеряли при помощи штангенциркуля с точностью 0,1 мм по диаметру не менее чем в трех точках. Средний результат округляли до 0,1мм. Устанавливали образец между опорными площадками испытательного аппарата (цилиндрической поверхностью), предварительно проложив между площадками и образцом увлажненную фильтровальную бумагу. Регулировали аппарат до осуществления соприкосновения образца с площадками. Аппарат приводили в действие и записывали значения опреде-

ляемых показателей. Искомой величиной являлось усилие, необходимое для разрушения образца испытательным аппаратом.

Для определения глубины отверждения светоотверждаемого стоматологического материала металлическую форму для изготовления образцов в виде цилиндров высотой (15±0,2)мм, диаметром (4±0,2)мм; заполняли светоотверждаемой пастой, избегая образования воздушных пузырьков. Образец облучали в течение 40 сек. С одной стороны. Через (180±20) сек. После окончания облучения извлекали полимеризат пасты из формы и при помощи шпателя и бумажной салфетки снимали неотвержденный слой с торцевой поверхности образца. Измеряли высоту отвержденного образца микрометром с точностью до 0,1мм и учитывали полученное значение как глубину отверждения.

Результаты исследований и их обсуждение. Определение прочности ЬЛТБЬИХ при осевом сжатии. Показатель прочности пломбировочного материала при осевом сжатии является одним из основных критериев, по значению которого можно судить о физико-механических свойствах фотополимера, о вертикальной нагрузке, которую может выдержать реставрация при жевательном давлении, следовательно, прогнозировать долговременность службы материала при клиническом применении.

Показатель прочности ЬЛТБЬИХ при осевом сжатии составляет 357,3±11,3 МПа, что составляет 94,8% по сравнению с естественной твердостью эмали зуба. Это соответствует современным требованиям предъявляемым к прочности гибридных материалов [2].

Показатель прочности пломбировочного материала при диаметральном сжатии является критерием, по значению которого возможно судить о горизонтальной нагрузке, которую может выдержать пломба при жевании.

Показатели прочности ЬЛТБЬИХ при диаметральном сжатии составляет 54,5±0,9 МПа.

Полученные значения прочности ЬЛТБ-ЬИХ при диаметральном описании соответствует требованиям, предъявляемым к современным фотополимерным материалам [2].

Глубина отверждения пломбировочного материла - необходимый критерий оценки качества фотополимера. Его исходное значение определяет толщину слоя фотополимер-ного материала, который возможно наложить одномоментно и качественно полиме-ризовать. От этого также зависит количество слоев, которые приходится накладывать при выполнении реставрационных работ по восстановления анатомической формы зуба.

Значения глубины отверждения ЬЛТБ-ЬИХ составляет 7,11±0,03мм (стальная форма) и 13,88±0,03мм (пластмассовая форма).

Таким образом, физико-химические

свойства ЬЛТБЬИХ после отверждения (прочность при осевом, диаметральном сжатии материала и глубина отверждения) соответствую стандартным требования, предъявляемым к гибридным пломбировочным материалам и ЬЛТБЬИХ может быть рекомендован для применения в практической стоматологии [2, 3].

Список литературы

1. Мороз Б.Т. Современные пломбировочные материалы и особенности их применения в клинической практике /Б. Т. Мороз, Т. С. Дворникова. -СПб: ООО Меди изд-ва, 2005 - 90с

2. Николишин А.К. Восстановление (реставрация) и пломбирование зубов современными материалами и технологиями /А. К. Николишин. -Полтава: Полтава, 2001-176с.

3. Реставрационные материалы и основы практической эндодонтии /С. К. Сурданский, О. Н. Паламарчук, О. Н. Строяковская и др.-Киев: Книга плюс, 2004.-320с.

Поступила 06.02.09.

УДК 616.31-008.8-073.178: 616.314.18-002.4031.81

С. П. Ярова, д. мед. н., В. В. Саноян

Донецкий национальный медицинский университет

ДИНАМИЧЕСКАЯ МЕЖФАЗНАЯ ТЕНЗИОМЕТРИЯ РОТОВОЙ ЖИДКОСТИ У БОЛЬНЫХ ГЕНЕРАЛИЗОВАННЫМ ПАРОДОНТИТОМ С СОПУТСТВУЮЩЕЙ СОМАТИЧЕСКОЙ ПАТОЛОГИЕЙ И БЕЗ НЕЕ

Целью исследования явился сравнительный анализ показателей тензиометрии у больных генерализованным пародонтитом с сопутствующей патологией сердечно-

сосудистой, эндокринной и пищеварительной систем и без нее. Проведено клиниколабораторное обследование 83 пациентов, 52 из которых страдали хроническим генерализованным пародонтитом, 31 человек имел здоровый пародонт. Существенные различия были обнаружены при сравнении тензиометрических показателей здоровых и больных генерализованным пародонтитом с сопутствующей патологией и без нее. Ключевые слова: динамическая межфазная тензиометрия, ротовая жидкость, пародонтит.

С. П. Ярова, В. В. Саноян

Донецький національний медичний університет

ДІНАМІЧНА МІЖФАЗНА ТЕНЗІОМЕТРІЯ РОТОВОЇ РІДИНИ ХВОРИХ НА ГЕНЕРАЛИЗОВАНИЙ ПАРОДОНТИТ ІЗ СУПУТНЕЮ СОМАТИЧНОЮ ПАТОЛОГІЄЮ ТА БЕЗ НЕЇ

Метою дослідження став порівняльний аналіз показників дінамічної міжфазної тензіо-метрії ротової рідини у хворих генералізова-ним пародонтитом із супутнею патологією серцево-судинної, ендокрінної і травної систем та без неї. Проведено клініко-лабораторне обстеження 83 пацієнтів, серед яких 52 страждали хроничним генерали-зованим пародонтитом, 31 особа мала здоровий пародонт. Вірогідні відміни були найдені під час порівняння тензіометрічних показників здорових та хворих на генералізова-ний пародонтит із супутнею соматичною патологією та без неї.

© Ярова С. П., Саноян В. В., 2009